Uebei' Diamanten aus Deutsch-Südwestafrika. 
241 
auch ditrigonal erscheinende Kristalle. Ein Teil dieser Verwach- 
sungen zeigt neben der Verkürzung nach der trigonalen Zwillings- 
achse eine Verlängerung nach einer zweiten trigonalen Symmetrie- 
achse , wodurch die nicht seltenen ovalen Kristalle zu erklären 
sind. Sie ähneln dann Fig. die oder f bei Bauer. 
4. Durchkreuzungszwillinge nach { 1 00} zeigen sich zu- 
meist in oktaedi’ischen Kristallen mit eingekerbten Kanten, nament- 
lich gerade bei den hellst gefärbten Diamanten , zuweilen noch 
mit Hexakisoktaeder und Tetrakishexaeder. An Zahl sind jedoch 
diese Zwillinge seltener wie die unter 3 beschriebenen. Wenige 
Exemplare zeigen tetraedrischen Habitus dadurch angedeutet, daß 
aus einzelnen Flächen von { 1 1 1} nasenartige tetraedrische Ecken her- 
vorragen. Auch rhombendodekaedrische Kristalle zeigen die gleiche 
Zwillingsbildung in einem feinen Knick auf den gekrümmten Flächen. 
5. Besonders zu erwähnen sind die eigentümlichen Flächen- 
skulpturen, die sich bei manchen Kristallen sowohl auf den 
Flächen von (1 1 1}, {hk 0}, {hklj zeigen. Es liegen Formen mit einem 
oktaedrischen Schalenbau vor, wie sie schon von Rose-Sadebeck 
in Fig. 38 wiedergegeben sind. Diese Facettierung tritt noch 
schöner bei den Kristallen auf, die eine Zerteilung der Rhomben- 
dodekaederflächen nach der kurzen Diagonale zeigen, also auf den 
beiden Flächen der Tetrakishexaeder, auf denen sich dann ein 
fingerförmiges Ineinandergreifen der verschiedenen Schalen aus- 
bildet. — Ein Kristall von {110} erweist sich aus Schalen von 
{lllj aufgebaut, dabei stark verkürzt wieder nach der dreizäliligen 
Symmetrieachse. Es entstehen dreiseitige Stücke mit deutlichem 
treppen artigem Aufbau. 
Viele Flächen weisen deutliche Vertiefungen und zum Teile 
auch kleine Hügel auf. Manche Flächen, namentlich bei gerun- 
detem (110}, sind so dicht von derartigen Erhebungen überdeckt, 
daß die Kristalle ein unreines, rauhes Aussehen bekommen und 
auf den ersten Blick als abgerollt erscheinen können. Betrachtung 
mit stärkeren Vergrößerungen zeigt aber, daß die Unebenheiten 
auf Wachstumsformen beruhen. 
Äußere Verletzung zeigt sich an manchen Kristallen, 
sei es, daß sie angespalten sind, und daß {l 11} als glatte, ebene 
Bruchfläche hervortritt, oder daß unregelmäßige muschelige Bruch- 
stücke herausgesprungen sind. Dies zeigt sich namentlich bei den 
herz- oder linsenförmigen Kristallen. Starke Abrollung oder Ab- 
sclileifen durch den Transport in die Seife zeigen keine der vor- 
liegenden Stücke. Nur an ganz wenigen Kristallen (2 — 3 von 
1762) läßt sich eine Abrundung der Kanten unter feiner Ver- 
letzung derselben beobachten , die nur durch den Transport her- 
vorgerufen sein kann. Auch die muscheligen Anbrüche der Kristalle 
mögen größtenteils während des Transportes entstanden sein. 
Centralblatt f. Mineralogie etc. 1909. 16 
